112 30 



Regnault angiver, at Varmeudviklingen vod Overgangen fra amorft lil krystallinsk 

 Selen, naar der tages Hensyn til Varmetabet ved Udstraaling, vilde være i Stand til al for- 

 høje Selenets Temperatur med over 200°. Varmefylden bestemte ban til 0,0746, og 

 beregnes heraf Varmeudviklingen for I Atom eller 79,1 (Ir. Selen, faas: 



79,1 x 200 x 0,0746 = 1180 e , 



et Tal, der kommer det ovenfor fundne mærkeligt nær. 



Vægtfylden er bestemt efter (3) for det pulveriserede, med Svovlkulstof exlra- 

 herede Stof. Der fandtes for den ved Opvarmning af amorft Selen dannede Form: 



TP p. S Middel: 



18,0 3,0380 0,6500 i,ii4 | 



18,0 2,1070 0,4666 4,62 1,63 



17,2 2,3273 0,0015 i. ii I | 



For denne Form fandl : 



Schaffgotsch 1,80 



Bettendorff og Wiillner 4,80 



Neumann 4,40 



Hammelsberg 4,4 — 4,5 



Mitscherlich gør opmærksom paa, at Vægtfylden af denne Form, paa Grund af de ved 

 Sammentrækningen dannede Hulbeder, let kan blive for lavt bestemt. Denne Fejlkilde er 

 udelukket ved de Forsog, jeg har foretaget, dels paa Grund af Fremstillingsmaaden (af 

 smeltet Selen), dels derved, at Bestemmelserne erc udførte med Stoffet i pulveriseret 

 Tilstand. 



For den af Selenkalium dannede Form fandt: 



Ilittorf 4,81 



Mitscherlich i, 76— i, 78 



Bammelsberg 4,8. 



Overensstemmende med disse fandt jeg (efter (3)) 



T P p s 



17,7 2,0620 0,4314 4,78. 



Middelværdien af disse Bestemmelser er 4,79, altsaa den samme Vægtfylde, som 

 Schaffgotsch samt Bettendorff og Wiillner fandl for den ved Opvarming af amorft Selen 

 dannede Form, medens den er lidt (0,16) højere end den af mig fundne Værdi, og de af 

 Neumann og Bammelsberg fundne Tal ere endnu lavere. Der kan saaledes ikke af Vægl- 

 fyldebestemmelserne drages sikre Slutninger med Hensyn lil en væsentlig lallotropisk) For- 

 skel mellem de to Former af uopløseligt Selen, og da de i andre Henseender: Energi- 

 indhold , Oploselighed og krystallinsk Beskaffenhed stemme overens indbyrdes , turde det 



